CELEX: 31984L0527
Language: lt
Date: 464227200000
Title: 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su suvirintaisiais nelegiruotojo plieno dujų balionais, suderinimo

Svarbus teisinis pranešimas

|

31984L0527

1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su suvirintaisiais nelegiruotojo plieno dujų balionais, suderinimo  

Oficialusis leidinys L 300 , 19/11/1984 p. 0048 - 0071 specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 14 p. 0050  specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 18 p. 0058  specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 14 p. 0050  specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 18 p. 0058  CS.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 ET.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 HU.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 LT.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 LV.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 MT.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 PL.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 SK.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271 SL.ES skyrius 13 tomas 007 p. 248  - 271

		Tarybos direktyva1984 m. rugsėjo 17 d.dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su suvirintaisiais nelegiruotojo plieno dujų balionais, suderinimo(84/527/EEB)EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],kadangi valstybėse narėse dujų balionų gamybai ir kontrolei taikomos privalomosios nuostatos, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos ir todėl trukdo prekiauti šiais balionais; kadangi dėl to šias nuostatas būtina suvienodinti;kadangi 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/767/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis nuostatomis dėl slėgio indų ir jų tikrinimo metodų, suderinimo [4], nustato šių indų EEB modelio patvirtinimo ir patikrinimo procedūras; kadangi pagal šią direktyvą yra patartina nustatyti techninius reikalavimus, kuriuos turi atitikti EEB tipo suvirintieji nelegiruotojo plieno dujų balionai, kurių talpa nuo 0,5 iki 150 litrų, tam kad patikrinti bei atitinkamai pažymėti ženklu ir (arba) simboliu jie galėtų būti be kliūčių paleisti į apyvartą, parduodami bei naudojami,PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnisŠi direktyva taikoma suvirintiesiems nelegiruotojo plieno dujų balionams, sudarytiems iš kelių dalių, kurių faktinis sienelių storis yra 5 mm ar mažesnis, kuriuos galima pakartotinai pripildyti ir kurių talpa nuo 0,5 iki 150 litrų imtinai, skirtiems suslėgtosioms, suskystintosioms arba ištirpintosioms dujoms, išskyrus labai žemoje temperatūroje suskystintas dujas ir acetileną, laikyti bei transportuoti. Šių dujų balionų projektinis slėgis (Ph) negali būti didesnis nei 60 barų. Šie dujų balionai toliau vadinami "balionais".2 straipsnisŠioje direktyvoje "EEB tipo balionas" reiškia bet kokį balioną, suprojektuotą ir pagamintą taip, kad jis atitiktų šios direktyvos ir Direktyvos 76/767/EEB reikalavimus.3 straipsnisNė viena valstybė narė negali atsisakyti, drausti arba riboti EEB tipo baliono, atitinkančio Direktyvos 76/767/EEB ir šios direktyvos reikalavimus, pateikimo į rinką ir eksploatavimo dėl priežasčių, susijusių su jo konstrukcija ar kontrole.4 straipsnisVisi EEB tipo balionai turi būti pateikiami EEB modeliui patvirtinti.Visi EEB tipo balionai, išskyrus balionus, kurių talpa ne didesnė už vieną litrą, turi būti pateikiami EEB patikrinimui.5 straipsnisBet kokie I priedo 1, 2.1.1, 2.3 (išskyrus 2.3.3), 2.4 (išskyrus 2.4.1 ir 2.4.2.1), 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5 (išskyrus 5.2.2 ir 5.3), 6 punktų bei II ir III priedų pakeitimai, reikalingi šiai direktyvai suderinti su technine pažanga, turi būti daromi laikantis Direktyvos 76/767/EEB 20 straipsnyje nurodytos procedūros.6 straipsnisDirektyvos 76/767/EEB 17 straipsnyje nustatyta procedūra gali būti taikoma šios direktyvos I priedo 2.2., 2.3.2 ir 3.4.1.1 punktams.7 straipsnis1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą, [5] ją įgyvendina, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.2. Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstai būtų pateikti Komisijai.8 straipsnisŠi direktyva skirta valstybėms narėms.Priimta Briuselyje, 1984 m. rugsėjo 17 d.Tarybos varduPirmininkasP. Barry[1] OL C 104, 1974 9 13, p. 59.[2] OL C 5, 1975 1 8, p. 52.[3] OL C 62, 1975 3 15, p. 31.[4] OL L 262, 1976 9 27, p. 153.[5] Apie šią direktyvą valstybėms narėms buvo pranešta 1984 m. rugsėjo 26 d.--------------------------------------------------I PRIEDAS1. ŠIAME PRIEDE VARTOJAMI SIMBOLIAI IR TERMINAI1.1. Šiame priede vartojami simboliai reiškia:Ph = hidraulinio bandymo slėgis (projektinis slėgis), barais;Pr = baliono suardymo slėgis, išmatuotas darant suardymo bandymą, barais;Prt = apskaičiuotasis mažiausiasis teorinis suardymo slėgis, barais;Re = mažiausioji balionų gamintojo garantuota užbaigto baliono takumo įtempio vertė, N/mm2;Rm = mažiausioji medžiagos standartų garantuota stiprio tempiant vertė, N/mm2;Rmt = tikroji stiprio tempiant vertė, N/mm2;a = apskaičiuotasis mažiausiasis cilindrinio kevalo sienelės storis, mm;b = apskaičiuotasis mažiausiasis gaubtų galų storis, mm;D = vardinis išorinis baliono skersmuo, mm;R = išgaubtojo galo išlinkio vidinis spindulys, mm;r = išgaubtojo galo perėjimo vidinis spindulys, mm;H = gaubtosios baliono galo dalies išorinis aukštis, mm;h = cilindrinės gaubtojo galo dalies aukštis, mm;L = įtempiui atsparaus baliono kevalo ilgis, mm;A = pagrindinio metalo pailgėjimo vertė, %;Vo = pradinis baliono tūris tuo momentu, kai slėgis didinamas darant baliono suardymo bandymą, litrais;V = galutinis baliono tūris, kai balionas suyra, litrais;Z = įtempio mažinimo koeficientas.1.2. Šioje direktyvoje "suardymo slėgis" – tai slėgis, kuriam esant prasideda plastinis tekėjimas, t.y. didžiausias suardymo bandymu pasiekiamas slėgis.1.3. NORMALIZAVIMASŠioje direktyvoje terminas "normalizavimas" yra vartojamas taip, kaip jis apibrėžtas Europos normos 52–83 68 dalyje.1.4. ĮTEMPIO PAŠALINIMASTerminas "įtempio pašalinimas" reiškia užbaigto baliono terminį apdorojimą, kurio metu balionas kaitinamas iki žemesnės temperatūros nei mažiausiasis kritinis plieno taškas (Ac1), kad būtų sumažinti liekamieji įtempiai.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI2.1. MEDŽIAGOS2.1.1. Įtempiui atspariam baliono kevalui gaminti turi būti naudojamas plienas, kaip nurodyta Europos normoje 120–83.2.1.2. Visos baliono korpuso sudėtinės dalys bei prie jo privirintos detalės turi būti pagamintos iš tarpusavyje suderinamų medžiagų.2.1.3. Suvirinimo metu, formuojant virintines siūles, pridedamos medžiagos su plienu turi būti suderintos taip, kad virintinių siūlių savybės atitiktų pagrindinio metalo savybes.2.1.4. Balionų gamintojas turi gauti ir pateikti slėginėms dalims gaminti tiekiamo plieno cheminės sudėties analizės sertifikatus.2.1.5. Turi būti galimybė atlikti nepriklausomas analizes. Šios analizės atliekamos imant bandinius iš balionų gamintojui tiekiamų medžiagų arba iš užbaigtų balionų.2.1.6. Gamintojas privalo sudaryti galimybę kontrolės įstaigai susipažinti su virintinių siūlių metalurginių ir mechaninių bandymų bei analizių rezultatais, taip pat pateikti gamyboje naudojamų suvirinimo metodų ir procesų aprašymus.2.2. TERMINIS APDOROJIMASBalionai turi būti tiekiami normalizuoti arba pašalinus įtempius. Balionų gamintojas turi patvirtinti, kad po visų suvirinimo procedūrų balionai buvo termiškai apdoroti, ir pažymėti taikytą terminio apdorojimo procesą. Draudžiamas vietinis terminis apdorojimas.2.3. SLĖGINIŲ DALIŲ SKAIČIAVIMAS2.3.1. Cilindrinio kevalo sienelės storis bet kuriame dujų baliono atsparaus įtempiams kevalo taške turi būti ne mažesnis nei apskaičiuotasis pagal formulę:2.3.1.1. Balionams be išilginių virintinių siūlių:a =P· D20+ P2.3.1.2. Balionams su išilginėmis virintinėmis siūlėmis:a =P· D20Z+ PZ reikšmė yra:- 0,85, jeigu gamintojas rentgenografiškai patikrina virintines siūles už 100 mm nuo jų susikirtimo išilginių virintinių siūlių atveju ir per 50 mm (25 mm iš kiekvienos pusės) žiedinių virintinių siūlių atveju. Išrinkus po vieną kiekvieno aparato pamainos pradžioje ir pabaigoje suvirintą balioną, padaroma siūlių rentgenograma,- 1, jeigu gamintojas rentgenografiškai stebi virintinių siūlių susikirtimą per 100 mm nuo jų susikirtimo išilginių virintinių siūlių atveju ir per 50 mm (25 mm iš kiekvienos pusės) žiedinių virintinių siūlių atveju.Šituo būdu turi būti patikrinta 10 % pagamintų balionų, pasirinktų atsitiktinės atrankos būdu.Jeigu rentgenogramos parodo svarbių defektų, kaip apibrėžta 3.4.1.4 punkte, būtina patikrinti visą minėtą gaminių partiją ir pašalinti trūkumus.2.3.2. Galų matmenys ir jų skaičiavimas (žr. 1 priedėlio pav.)2.3.2.1. Baliono galai turi atitikti šias sąlygas:- torasferiniai galaivienalaikės ribos:0,003 D ≤ b ≤ 0,08 Dr ≥ 0,1 DR ≤ DH ≥ 0,18 Dr ≥ 2 bh ≥ 4 b- elipsiniai galaivienalaikės ribos:0,003 D ≤ b ≤ 0,08 DH ≥ 0,18 Dh ≥ 4 b- pusiausferiniai galairibos: 0,003 D ≤ b ≤ 0,16 D2.3.2.2. Šitų gaubtųjų galų storis jokioje vietoje negali būti mažesnis nei apskaičiuotasis pagal šią formulę:b =P· D20CGalo formos koeficientas C pateiktas 1 priedėlio lentelėje.Tačiau galų cilindrinio krašto vardinis storis negali būti mažesnis nei cilindrinės dalies vardinis storis.2.3.3. Vardinis cilindrinės dalies ir gaubtojo galo sienelės storis jokiu būdu negali būti mažesnis nei:- + 0,7mm, jeigu Ph < 30 bar- +1mm, jeigu Ph ≥ 30 barabiem atvejais ne mažesnis nei 1,5 mm.2.3.4. Baliono korpusas gali būti iš dviejų arba trijų dalių, neskaitant vožtuvo lizdo. Dugnai turi būti vientisi ir išgaubti.2.4. KONSTRUKCIJA IR APDAILA2.4.1. Bendrieji reikalavimai2.4.1.1. Gamintojas, prisiimdamas atsakomybę, garantuoja, kad turi gamybai reikalingą įrangą ir naudoja procesus, užtikrinančius, kad pagaminti dujų balionai atitinka šios direktyvos reikalavimus.2.4.1.2. Gamintojas, vykdydamas atitinkamą priežiūrą, privalo užtikrinti, kad balionams gaminti naudojami lakštai ir štampuotosios dalys neturi jokių defektų, kurie galėtų mažinti balionų naudojimo saugą.2.4.2. Slėginės dalys2.4.2.1. Gamintojas turi aprašyti naudotus suvirinimo metodus bei procesus ir nurodyti gamybos metu atliktus tikrinimus.2.4.2.2. Suvirinimo proceso techniniai reikalavimaiSandūrinis suvirinimo sujungimas turi būti atliekamas automatinio suvirinimo būdu.Sandūrinio suvirinimo sujungimo negali būti įtempiams atsparaus kevalo profilio pasikeitimo srityse.Kampinio suvirinimo sujungimo siūlės negali užeiti ant sandūrinio suvirinimo sujungimo siūlių ir atstumas tarp jų turi būti mažiausiai 10 mm.Baliono kevalą sudarančias dalis jungiančios virintinės siūlės turi atitikti šiuos reikalavimus (žr. 2 priedėlio pav.):- išilginė virintinė siūlė: ši siūlė turi būti sandūrinio suvirinimo sujungimo pavidalo, įvirinta per visą sienelės storį,- žiedinė virintinė siūlė, kita nei jungianti vožtuvo flanšo žiedą prie baliono išgrąžos krašto: ši siūlė turi būti sandūrinio suvirinimo sujungimo pavidalo, įvirinta per visą sienelės storį. Užleistinis su briaunos atlenkimu suvirinimo sujungimas laikomas tam tikra sandūrinio suvirinimo sujungimo rūšimi,- žiedinė virintinė siūlė, jungianti vožtuvo flanšo žiedą prie baliono išgrąžos krašto: ši siūlė turi būti arba sandūrinio, arba kampinio suvirinimo sujungimo pavidalo. Jeigu siūlė yra sandūrinio suvirinimo sujungimo pavidalo, ji turi būti įvirinta per visą sienelės storį. Užleistinis su briaunos atlenkimu suvirinimo sujungimas laikomas tam tikra sandūrinio suvirinimo sujungimo rūšimi.Šios įtraukos reikalavimai netaikomi, kai išgrąžos kraštas turi lizdą baliono viduje ir kai šis lizdas yra pritvirtintas prie išgrąžos krašto siūle, nesusijusia su baliono hermetiškumu (žr. 2 priedėlio 4 pav.).Sandūrinio suvirinimo sujungimo atveju sujungimo paviršių nesutapimas/nuokrypis negali būti didesnis už vieną penktąją sienelių storio (1/5 a).2.4.2.3. Virintinių siūlių tikrinimasGamintojas turi užtikrinti, kad suvirinimo sujungimai visur būtų vienodo įvirinimo gylio, kad nebūtų nukrypta nuo siūlės ir kad siūlėse nebūtų defektų, kurie galėti kelti pavojų saugiam balionų naudojimui.Balionams, sudarytiems iš dviejų dalių, sandūrinės žiedinės virintinės siūlės, išskyrus 2 priedėlio 2A pav. parodytas siūles, tiriamos rentgenografiškai didesnėje nei 100 mm ilgio atkarpoje, pasirenkant vieną balioną, pagamintą nepertraukiamos gamybos pamainos pradžioje, o kitą – pabaigoje; jeigu gamyba buvo nutraukta ilgesniam nei 12 valandų laikotarpiui, tiriamas pirmas suvirintas balionas.2.4.2.4. Nuokrypis nuo cilindriškumoCilindrinio kevalo nuokrypis nuo cilindriškumo turi būti apribotas taip, kad to paties skerspjūvio didžiausiojo ir mažiausiojo išorinio skersmens skirtumas nebūtų didesnis nei 1 % šių skersmenų vidurkio.2.4.3. Detalės2.4.3.1. Rankenos ir apsauginiai žiedai turi būti pagaminti ir privirinti prie baliono korpuso taip, kad nesukeltų pavojingų įtempių koncentracijos ir nebūtų sudarytos sąlygos vandeniui kauptis.2.4.3.2. Baliono pagrindas turi būti pakankamai stiprus ir pagamintas iš tarpusavyje suderinamo su balionams gaminti naudojama plieno rūšimi metalo; pagrindo forma turi užtikrinti pakankamą baliono stabilumą. Viršutinė pagrindo briauna turi būti privirinta prie baliono taip, kad nebūtų sudarytos sąlygos vandeniui kauptis bei prasiskverbti tarp pagrindo ir baliono.2.4.3.3. Jeigu yra tvirtinamos atpažinimo plokštelės, jos turi būti tvirtinamos prie įtempiui atsparaus kevalo ir turi būti nenuimamos; turi būti imtasi visų reikalingų priemonių korozijai išvengti.2.4.3.4. Pagrindams, rankenoms bei apsauginiams žiedams gaminti gali būti naudojamos ir kitos medžiagos, jeigu užtikrinamas jų atsparumas ir apsaugoma nuo baliono galo rūdijimo.2.4.3.5. Čiaupo arba vožtuvo apsaugaBaliono čiaupas arba vožtuvas turi būti patikimai apsaugoti jų konstrukcijos arba paties baliono konstrukcijos (pvz., apsauginio žiedo), arba tokiomis priemonėmis kaip apsauginis gaubtuvas ar patikimai pritvirtintas dangtelis.3. BANDYMAI3.1. MECHANINIAI BANDYMAI3.1.1. Bendrieji reikalavimai3.1.1.1. Mechaniniai bandymai, nenumatyti šiame priede, turi būti daromi laikantis šių Europos normų:a) 2–80 arba 11–80 tempimo bandymui, kai mėginio storis atitinkamai yra 3 mm ar didesnis, arba mažesnis už 3 mm;b) 6–55 arba 12–55 lenkimo bandymui, jei mėginio storis atitinkamai yra 3 mm ar didesnis, arba mažesnis už 3 mm.3.1.1.2. Visi mechaniniai bandymai, skirti dujų balionų įtempiams atsparių kevalų pagrindiniam metalui bei virintinėms siūlėms patikrinti, turi būti daromi su mėginiais, paimtais iš baigtų balionų.3.1.2. Bandymų tipai ir bandymų rezultatų vertinimas3.1.2.1. Su kiekvienu pasirinktu balionu privalo būti daromi šie bandymai:(A) jei balionuose yra tik žiedinės virintinės siūlės (sudaryti iš dviejų dalių), su mėginiais, paimtais iš 3 priedėlio 1 pav. nurodytų vietų:1 tempimo bandymas: | pagrindinio metalo, išilgine baliono kryptimi – a punktas; arba, jeigu tai neįmanoma, žiedine kryptimi; |1 tempimo bandymas: | statmenai žiedinei virintinei siūlei – b punktas; |1 lenkimo bandymas: | vidinėje žiedinės virintinės siūlės pusėje – c punktas; |1 lenkimo bandymas: | išorinėje žiedinės virintinės siūlės pusėje – d punktas; |1 makroskopinis bandymas: | virintiniame pjūvyje; |(B) jei balionuose yra išilginių ir žiedinių virintinių siūlių (sudaryti iš trijų dalių), su mėginiais paimtais iš 3 priedėlio 2 pav. nurodytų vietų:1 tempimo bandymas: | pagrindinio cilindrinės dalies metalo išilgine kryptimi – a punktas; arba, jeigu tai neįmanoma, žiedine kryptimi; |1 tempimo bandymas: | pagrindinio metalo, paimto iš baliono galo – b punktas; |1 tempimo bandymas: | statmenai išilginei virintinei siūlei – c punktas; |1 tempimo bandymas: | statmenai žiedinei virintinei siūlei – d punktas; |1 lenkimo bandymas: | vidinėje išilginės virintinės siūlės pusėje – e punktas; |1 lenkimo bandymas: | išorinėje virintinės siūlės pusėje – f punktas; |1 lenkimo bandymas: | vidinėje žiedinės virintinės siūlės pusėje – g punktas; |1 lenkimo bandymas: | išorinėje žiedinės virintinės siūlės pusėje – h punktas; |1 makroskopinis bandymas: | virintiniame pjūvyje. |3.1.2.1.1. Mėginiai, kurie nėra pakankamai plokšti, turi būti ištiesinti šaltuoju presavimu.3.1.2.1.2. Visuose mėginiuose, kuriuose yra virintinių siūlių, jos turi būti mechaniniu būdu sulygintos su pagrindinio metalo paviršiumi, pašalinant siūlės perteklinį metalą.3.1.2.2. Tempimo bandymas3.1.2.2.1. Pagrindinio metalo tempimo bandymas3.1.2.2.1.1. Tempimo bandymo procedūra pateikta atitinkamoje Europos normoje, remiantis 3.1.1.1 punktu.Du mėginio paviršiai, kurie laikomi vidine ir išorine baliono sienelėmis, neturi būti apdoroti mechaniniu būdu.3.1.2.2.1.2. Nustatytos takumo įtempio vertės turi būti didesnės arba lygios baliono gamintojo garantuojamoms vertėms.Nustatytos stiprio tempiant ir pailgėjimo vertės, kai pagrindinio metalo mėginyje atsiranda trūkių, turi atitikti Europos normą 120–83 (III lentelė)3.1.2.2.2. Virintinių siūlių tempimo bandymas3.1.2.2.2.1. Tempimo bandymas statmena virintinei siūlei kryptimi turi būti daromas naudojant sumažinto skerspjūvio mėginį, kurio plotis yra 25 mm, o ilgis, skaičiuojant nuo virintinės siūlės kraštų, ne didesnis nei 15 mm, kaip parodyta 4 priedėlio brėžinyje. Virš šios vidurinės dalies bandinio plotis privalo tolydžiai didėti.3.1.2.2.2.2. Gauta stiprio tempiant vertė turi būti didesnė arba lygi garantuojamai pagrindinio metalo vertei, neatsižvelgiant į tai, kurioje mėginio vidurinės dalies skerspjūvio vietoje atsiranda trūkis.3.1.2.3. Lenkimo bandymas3.1.2.3.1. Lenkimo bandymo procedūra yra pateikta atitinkamoje Europos normoje, remiantis 3.1.1.1 punktu. Tačiau lenkimo bandymas turi būti daromas skersai 25 mm pločio mėginio virintinės siūlės. Lenkimo bandymo metu velenėlis turi būti padėtas virintinės siūlės viduryje.3.1.2.3.2. Mėginyje neturi atsirasti įtrūkių, kai jis lenkiamas aplink velenėlį taip, kad atstumas tarp vidinių bandinio kraštų yra didesnis už velenėlio skersmenį (žr. 5 priedėlio 2 pav.).3.1.2.3.3. Velenėlio skersmens ir bandinio storio santykis n neturi viršyti šioje lentelėje pateiktų verčių:Faktinis stipris tempiant Rmt N/mm2 | n dydis |Iki 440 imtinai | 2 |Nuo 440 iki 520 imtinai | 3 |Nuo 520 | 4 |3.2. HIDRAULINIS SLĖGINIS SUARDYMO BANDYMAS3.2.1. Bandymo sąlygosBandomieji balionai privalo turėti įrašus, kuriuos siūloma daryti ant slėgiu veikiamų baliono dalių.3.2.1.1. Hidraulinis slėginis suardymo bandymas turi būti daromas su įranga, leidžiančia tolygiai didinti slėgį tol, kol balionas suyra, ir bandymo metu matuoti slėgio pokyčius.3.2.2. Bandymo rezultatų aiškinimas3.2.2.1. Suardymo bandymo rezultatams aiškinti taikomi šie kriterijai:3.2.2.1.1. Baliono tūrio plėtimasis lygus:- vandens tūriui, panaudotam nuo slėgio didėjimo pradžios iki baliono, kurio talpa ≥6,5 l, suirimo,- baliono tūrio skirtumui bandymo pradžioje ir pabaigoje, jei talpa <6,5 l.3.2.2.1.2. Suardymo ir jo kraštų formos tyrimas.3.2.3. Mažiausieji bandymo reikalavimai3.2.3.1. Išmatuotasis suardymo slėgis (Pr) jokiu būdu negali būti mažesnis už 9/4 bandymo slėgio (Ph ).3.2.3.2. Baliono tūrio plėtimosi santykis su jo pradiniu tūriu:- 20 %, jeigu baliono ilgis yra didesnis už skersmenį,- 17 %, jeigu baliono ilgis yra lygus arba mažesnis už skersmenį.3.2.3.3. Suardymo bandymas neturi suardyti baliono į skeveldras.3.2.3.3.1. Pagrindinis trūkis neturi būti trapusis, t.y. trūkio kraštai turi būti ne spinduliniai, bet kampu nukreipti į skersmeninę plokštumą, o jų plotas turi mažėti per visą storį.3.2.3.3.2. Trūkyje neturi būti matoma aiškių metalo defektų.3.3. HIDRAULINIS BANDYMAS3.3.1. Vandens slėgis balione turi tolygiai didėti, kol pasiekiamas bandymo slėgis.3.3.2. Bandymo slėgis balione turi išlikti pakankamai ilgai, kad būtų įmanoma nustatyti, jog slėgis daugiau nemažėja ir balionas yra sandarus.3.3.3. Po bandymo balione neturi likti jokių liekamųjų deformacijų.3.3.4. Bet kuris balionas, kurio bandymo rezultatai neatitinka reikalavimų, turi būti pripažintas netinkamu.3.4. NEARDOMASIS TYRIMAS3.4.1. Rentgenografinis tyrimas3.4.1.1. Virintinių siūlių rentgenogramos turi būti daromos laikantis ISO R 1106–1969, B kategorijos techninių reikalavimų.3.4.1.2. Jeigu naudojamas vielinio tipo indikatorius, mažiausiasis matomos vielos skersmuo negali būti didesnis už 0,10 mm.Jeigu naudojamas laiptinis ir skylėtojo tipo indikatorius, mažiausiosios matomos skylės skersmuo negali būti didesnis už 0,25 mm.3.4.1.3. Virintinių siūlių rentgenogramos turi būti vertinamos iš originalių juostelių, laikantis ISO 2504–1973 standarto 6 paragrafe siūlomos tvarkos.3.4.1.4. Nepriimtini tokie defektai:- įtrūkiai, reikalavimų neatitinkančios virintinės siūlės arba nevisiškai įvirintos siūlės.Nepriimtinais laikomi šie intarpai:- bet kokie pailgieji intarpai ar bet kokios apskritųjų intarpų grupelės, išsidėsčiusios linija, jeigu jų ilgis (virintinėje siūlėje, kurios ilgis 12a) yra didesnis nei 6 mm,- bet koks didesnis nei a/3 mm dujų intarpas, esantis daugiau nei 25 mm atstumu nuo kito dujų intarpo,- bet koks kitas didesnis nei a/4 mm dujų intarpas,- dujų intarpas bet kokioje 100 mm ilgio virintinėje siūlėje, jeigu bendrasis visų porų plotas didesnis nei 2a mm2.3.4.2. Makroskopinis tikrinimasMakroskopinis siūlės, nuėsdintos bet kokia rūgštimi, skerspjūvio tyrimas turi parodyti visišką paviršiaus sulydymą ir neturi būti aptikta jokių suvirinimo ydų, didesnių intarpų arba kitokių defektų.Jeigu atsiranda abejonių, įtartinose srityse turi būti daromas mikroskopinis tyrimas.3.5. VIRINTINĖS SIŪLĖS IŠORĖS TYRIMAS3.5.1. Tiriama užbaigta virintinė siūlė. Tiriamas virintinis paviršius turi būti gerai apšviestas, nuo jo turi būti nuvalytas tepalas, dulkės, pašalintos liekamosios nuodegos ar bet koks apsauginis sluoksnis.3.5.2. Suvirinimo pridėtinis metalas su pagrindiniu metalu turi būti susilydęs vientisai ir be išėsdinimų. Virintiniame ir šalia jo esančiame baliono sienelės paviršiuje neturi būti įtrūkių, įdubų ar akytųjų storymių. Virintinis paviršius privalo būti tiesus ir lygus. Jei naudotas sandūrinis suvirinimo sujungimas, perteklinis siūlės storis turi neviršyti 1/4 virintinės siūlės pločio.4. EEB MODELIO PATVIRTINIMAS4.1. Direktyvos 4 straipsnyje nurodytas EEB modelio patvirtinimas gali būti suteiktas balionų tipams ir (arba) grupėms."Baliono tipas" – tai tos pačios konstrukcijos bei vienodo storio balionai, aprūpinti tokiais pačiais priedais, pagaminti tame pačiame ceche iš vienodų techninių charakteristikų lakštinio metalo, suvirinti taikant tą patį procesą ir termiškai apdoroti tomis pačiomis sąlygomis."Balionų grupė" – tai toje pačioje įmonėje pagaminti trijų dalių balionai, kurie skiriasi tik ilgiu šiose ribose:- mažiausiasis ilgis negali būti mažesnis už 3 baliono skersmenis,- didžiausiasis ilgis negali daugiau nei 1,5 karto viršyti išbandyto baliono ilgio.4.2. Pareiškėjas EEB modeliui patvirtinti turi pateikti valstybei narei kiekvieno balionų tipo ar grupės dokumentus, reikalingus toliau nurodytiems tikrinimams atlikti, ir sudaryti galimybę valstybei narei iš 50 balionų partijos paimti toliau nurodytiems bandymams reikalingą balionų kiekį, kartu su valstybei narei reikalinga papildoma informacija. Pareiškėjas privalo nurodyti terminio apdorojimo rūšį, trukmę, temperatūrą ir suvirinimo procesą. Jis privalo gauti ir pateikti balionų gamybai tiekiamo plieno sudėties analizės sertifikatus.4.3. Tvirtinant EEB modelį turi būti patikrinta, ar:- 2.3 punkte nurodyti skaičiavimai teisingi,- įvykdytos 2.1, 2.2, 2.4 ir 3.5 punktų sąlygos.Su pateiktais, laikomais prototipais, balionais turi būti padaryti:- su vienu balionu 3.1 punkto bandymai,- su vienu balionu 3.2 punkto bandymai,- su vienu balionu 3.4 punkto bandymai.Jeigu tikrinimų rezultatai atitinka reikalavimus, valstybė narė turi išduoti EEB modelio patvirtinimo sertifikatą, kurio pavyzdys pateiktas II priede.5. EEB PATIKRINIMAS5.1. Kad būtų atliktas EEB patikrinimas, balionų gamintojas turi pateikti kontrolės įstaigai:5.1.1. EEB modelio patvirtinimo sertifikatą.5.1.2. Balionų gamybai tiekiamo plieno sudėties analizės sertifikatus.5.1.3. Plieno, iš kurio pagamintas kiekvienas balionas, sudėties nustatymo priemones.5.1.4. Tiekiamų balionų terminio apdorojimo dokumentus, liudijančius, kad procesas atliktas pagal 2.2 punktą.5.1.5. Balionų sąrašą, nurodant skaičius ir įrašus pagal 6 punkto reikalavimus.5.1.6. Gamybos metu padarytų neardomųjų bandymų rezultatus ir suvirinimo metodų, užtikrinančių gerą balionų atkuriamumą, aprašymą. Gamintojas taip pat turi pateikti pareiškimą, tvirtinantį, kad serijinėje gamyboje jis naudoja tokius pačius suvirinimo metodus, kaip ir gamindamas pateiktus EEB modeliui patvirtinti balionus.5.2. EEB PATIKRINIMO EIGA:5.2.1. Kontrolės įstaiga turi:- įsitikinti, kad buvo gautas EEB modelio patvirtinimo sertifikatas ir balionai jį atitinka,- patikrinti dokumentus, kuriuose pateikti duomenys apie medžiagas ir gamybos procesus, ypač nurodytus 2.1.6 punkte,- patikrinti, ar laikomasi 2 punkte pateiktų techninių reikalavimų, ir atlikti kiekvieno atsitiktinai pasirinkto baliono išorės ir vidaus apžiūrą,- dalyvauti darant 3.1 ir 3.2 punktų bandymus ir tikrinti jų eigą,- patikrinti, ar teisinga 5.1.6 punkte minima gamintojo pateikta informacija ir ar jo atlikti patikrinimai yra patenkinami,- išduoti EEB patikrinimo sertifikatą, atitinkantį III priede pateiktą modelį.5.2.2. Bandymams daryti iš kiekvienos partijos imami atsitiktiniai balionų bandiniai, kaip nurodyta toliau.Partija turi būti sudaryta daugiausia iš 3000 to paties tipo, apibrėžto 4.1. punkto antroje pastraipoje, tą pačią dieną arba vėlesnėmis dienomis pagamintų balionų.1 LENTELĖBalionų skaičius N partijoje | Pasirinktų balionų bandinių skaičius | Balionai skirti || | mechaniniams bandymams | suardymo bandymams |N ≤ | 500 | 3 | 1 | 2 |500 < N ≤ | 1500 | 9 | 2 | 7 |1500 < N ≤ | 3000 | 18 | 3 | 15 |Atsižvelgiant į partijos dydį, su pasirinktais balionų bandiniais daromi 3.1 punkte nustatyti mechaniniai bandymai ir 3.2 punkto hidraulinis slėginis suardymo bandymas pagal 1 lentelėje nurodytą skirstymą.Jeigu dviejų arba daugiau balionų bandymo rezultatai neatitinka reikalavimų, partija turi būti pripažįstama netinkama.Jeigu vieno iš balionų mechaninių bandymų arba suardymo bandymo rezultatai neatitinka reikalavimų, atsitiktinai turi būti pasirenkamas balionų skaičius, nurodytas 2 lentelėje, ir daromi bandymai pagal 1 lentelėje nurodytą skirstymą.2 LENTELĖBalionų skaičius N partijoje | Pasirinktų balionų bandinių skaičius | Nepatenkinami bandymų rezultatai | Balionai skirti || | mechaniniams bandymams | suardymo bandymams |250 < N ≤ | 500 | 3 | Mechaniniai | 2 | 1 |Suardymo | 1 | 2 |500 < N ≤ | 1500 | 9 | Mechaniniai | 5 | 4 |Suardymo | 2 | 7 |1500 < N ≤ | 3000 | 18 | Mechaniniai | 9 | 9 |Suardymo | 3 | 15 |Jeigu vienas ar daugiau iš šių balionų neatitinka reikalavimų, partija turi būti pripažįstama netinkama.5.2.3. Bandiniai turi būti parenkami ir visi bandymai daromi stebint kontrolės įstaigos atstovui.5.2.4. Su visais į partiją įtrauktais balionais turi būti daromas 3.3 punkte nurodytas hidraulinis bandymas dalyvaujant ir prižiūrint kontrolės įstaigos atstovui.5.3. EEB PATIKRINIMO IŠIMTYSTuo atveju, kai balionai yra mažesnės nei 1 l talpos, visus 5 punkte nurodytus bandymus ir tikrinimus savo atsakomybe turi atlikti gamintojas. Gamintojas turi suteikti kontrolės įstaigai galimybę susipažinti su visais bandymų ir tikrinimų dokumentais bei ataskaitomis.6. ŽENKLAI IR ĮRAŠAI6.1. Jei kontrolės įstaigai atlikus visus nustatytus tikrinimus rezultatai yra patenkinami, ji turi išduoti sertifikatą, kuriame nurodomi atlikti tikrinimai.6.2. Mažesnės nei 6,5 l talpos balionams ženklai ir įrašai, susiję su baliono konstrukcija, gali būti daromi ant pagrindo; kitiems balionams jie turi būti daromi antgalyje arba sustiprintoje baliono dalyje, arba atpažinimo lentelėje. Tačiau kai kurie iš šių įrašų gali būti daromi gaubtame gale jo formavimo metu, tačiau tik tuo atveju, jeigu dėl to nesumažėja baliono vientisumas.6.3. EEB MODELIO PATVIRTINIMO ŽENKLASnukrypdamas nuo Direktyvos 76/767/EEB 1 priedo 3 punkto reikalavimų, gamintojas turi uždėti EEB modelio patvirtinimo ženklą tokia tvarka:- stilizuota+++++ TIFF +++++raidė,- šios direktyvos serijinis numeris 3,- didžioji (-iosios) raidė (-ės), nurodanti (-čios) EEB modelio patvirtinimą suteikusią valstybę narę, ir du paskutiniai metų, kuriais buvo suteiktas modelio patvirtinimas, skaitmenys,- EEB modelio patvirtinimo numeris (pvz.,+++++ TIFF +++++3 D 79 45).6.4. EEB PATVIRTINIMO ŽENKLAS.Nukrypdama nuo Direktyvos 76/767/EEB II priedo 3 punkto reikalavimų, kontrolės įstaiga EEB patikrinimo ženklą turi uždėti tokia tvarka:- mažoji e raidė,- didžioji (-iosios) raidė (-ės), nurodanti (-ios) patikrinimą atlikusią valstybę narę, po raidės (-ių), jeigu reikia, rašomi vienas arba du skaičiai, nurodantys smulkesnį teritorinį regioną,- kontrolės įstaigos ženklas, kurį uždeda patikrinimą atlikęs pareigūnas, ir, jeigu taikoma, patikrinimą atlikusio pareigūno ženklas,- šešiakampis,- tikrinimo data: metai, mėnuo (pvz., e D 12 48+++++ TIFF +++++80/01).6.5. KONSTRUKCIJOS ĮRAŠAI6.5.1. Plienui:- skaičius, nurodantis Re vertę (N/mm2), naudotą atliekant skaičiavimus,- simbolis N (normalizuotam balionui) arba simbolis S (pašalinto įtempio balionui).6.5.2. Hidrauliniam bandymui:– bandymo slėgio vertė (barais), po kurios eina simbolis bar.6.5.3. Baliono tipui:– mažiausioji talpa (litrais), kurią garantuoja baliono gamintojas.– talpa pateikiama dešimtosios dalies tikslumu, suapvalinta iki mažesnio sveiko skaičiaus.6.5.4. Kilmei:– didžioji (-iosios) raidė (-ės), nurodanti (-ios) baliono kilmės šalį, po kurios (-ių) eina gamintojo ženklas ir serijinis numeris.6.6. KITI ĮRAŠAI.Jeigu tam tikrose nacionalinėse taisyklėse nustatyta daryti kitus įrašus, nesusijusius nei su konstrukcija, nei su tikrinimu, jie turi būti daromi ant balionų laikantis 6.2 punkto reikalavimų.--------------------------------------------------II PRIEDAS+++++ TIFF +++++EEB MODELIO PATVIRTINIMO SERTIFIKATO TECHNINIS PRIEDAS1. Modelio, pateikto EEB patvirtinimui gauti, tyrimo rezultatai.2. Informacija apie pagrindines modelio ypatybes:- baliono tipo, kuriam suteiktas modelio patvirtinimas, išilginis skerspjūvis, kuriame nurodyta:- vardinis išorinis skersmuo D,- mažiausiasis baliono sienelės storis a,- mažiausiasis baliono pagrindo ir antgalio storis,- mažiausiasis ir didžiausiasis ilgiai Lmin ir Lmax,- baliono galo gaubtosios dalies išorinis aukštis H (mm),- talpa arba talpos Vmin ir Vmax,- slėgis Ph,- gamintojo pavadinimas/brėžinio Nr. ir data,- baliono tipo pavadinimas,- plienas pagal 2.1 punktą.--------------------------------------------------III PRIEDAS+++++ TIFF ++++++++++ TIFF +++++--------------------------------------------------